SUR L’HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 4217 
n'eft plus à Pœil qu'une matière fèche, fpongicufe, d’un gris noir 
qui a perdu de fon poids & acquis du volume, deux obfervations 
qui paroiflent intéreffantes ; je remarquerai encore qu’elle s'allume 
plus difficilement que le charbon crud, mais que fa chaleur eft plus 
vive & plus durable. 
Le charbon minéral ainfi préparé, fe nomme coaks, & fe prononce 
coks ; les Anglois s’en fervent avec avantage pour fondre différens 
minerais; les Orfévres l’emploient pour fondre les métaux fins ; on 
en brüle aufli dans les poëles & les grilles des appartemens. 
Le procédé , au moyen duquel le Eur à de terre devient coaks, 
eft facile en apparence, il ne s’agit que de faire brüler la Aowille, 
comme ou brule le bois pour faire du charbon ; mais il exige une 
pratique bien entendue & beaucoup de précaution, foit dans la 
conftruction des charbonnieres, foit dans la conduite du feu, fans 
quoi l’on n'obtient que des coaks imparfaits & incapables d’être em- 
ployés utilement; ce qu’il eft aifé de reconnoître par la feule inf- 
pection, & par le déchet que doit faire telle ou telle quantité de char- 
bon, après des épreuves faites avec exactitude, ainfi qu’on en peut 
juger par celle des howilles des mines de Rive-de-Gier, dont il eft fait 
mention dans le procès-verbal ci-après. 
Pour réuflir à obrenir de bon coaks, il eft de la plus grande im- 
portance, & même il eft indifpenfable d’avoir une bonne quantité de 
charbon qui foit exempt de pierre ou roche, c’eft-à-dire, tel que celui 
de Rive-de-Gier, dénommé charbon de Maréchal; c’eft le feul dans 
les mines qui foit bon pour les forges, & pour l’ufage auquel nous 
le deftinons; car l’autre efpèce appellée charbon pétrat , qui ne fert 
ordinairement que pour la grille, comme tenant plus long-tems au 
feu, eft mêlée de beaucoup de pierres qui lui donnent de la pefan- 
teur; le premier, au contraire, eft très-léger, luifant & friable; en 
un mot, tel qu'il doit être pour s’en fervir avec avantage. 
La benne (42) du charbon pétrat, pèfebrut. : « : . 290% à 300% 
La benne du charbon de forge, idem: + + . + + « . : 170% à 2804 
La benne des coaks, idem... .... . . . . : . 170% à 1804 
Lorfqu’on s’eft afluré de cette qualité de charbon, les ouvriers 
Charbonniers ne doivent point encore en négliger le choix; ils 
doivent en féparer la roche que lon rencontre quelquefois dans les 
gros morceaux : on fair le choix en les caffant, 
Pour défoufrer la Aouille avec profit, il eft reconnu que les morceaux 
(a) Nom de la mefure du charbon de terre en Forès, & dans les mines ds 
Lyonnois. 
DÉCEMBRE 17971, Tome I. Hkhh 2 
